Einige Versuche zur Bestimmung etc. 
755 
lehrte, erst 100 — 180® unter dem Schmelzpunkte erreicht wurde, 
während die Fe- haltigen Stoffe schon durchschnittlich 50 — 80® 
unter dem Schmelzpunkte ein Maximum im Kristallisationsvermögen 
erkennen ließen. 
Die Eesultate der ausgeführten Versuche sind in Fig. 1 zu- 
sammengefaßt. Trägt man die Anzahl der Kerne auf die Ordinaten- 
achse, die Temperaturen , bei welchen die Zählung der Kerne er- 
folgt war, auf die Abszissenachse auf, so kann man aus den 
Anzahl Kerne 
Kurven den Zuwachs der Kerne zwischen zwei bestimmten Zeit- 
abständen, deren Wahl zufolge der genauen elektrischen Tem- 
peraturregulierung in der Hand des Experimentators liegt, direkt 
ablesen. 
Man erkennt, daß zu Ende der Kurven jede derselben eine 
kleine Umbiegung erfährt; die Unterkühlung ist hier bereits eine 
so große, daß der Zuwachs der Kerne rapid abnimmt und in der 
wenig selbstleuchtenden Schmelze auch bei Anwendung stärksten 
Bogenlichtes neue Kerne nicht mehr wahrgenommen werden konnten. 
Die Umbiegung in der Kurve zeigt daher den Stillstand in 
der Kristallisation an. 
Die Versuchsresultate sind: 
1. Diopsid aus Zermatt. 
Schmelzpunkt ; 1300 — 1320®. 
K. G. > K. V. 
Temperatur 1260® 1200® 1175® 
Anzahl Kerne 6 (12 ®/o) 15 (30 ®/o) 18 (36 ®/o) ‘ 
Zuwachs — 9 3 
‘ Die ®/o geben die Menge des kristallisierten Anteiles der Schmelze an 
48* 
